80 Ueber das Glas. 



Bei Anwendung von 350 Tli. Sand, 100 Th. NaO,S03 

 und UM) Th. CaO.CO'^ hatte das tflas die Zusammensetzung 

 Si02= 77,80 Proc. 

 NaO= 9,70 „ 

 CaO ^ 12,50 __,^_ 

 lÖÖ^ÖO^ 



Eine Spiegelscheibe von 12 Meter Oberfläche und 11 

 bis 12 Millimeter Dicke unter den gewöhnlichen Bedingungen 

 der täglichen Arbeit eines Glasofens wurde dargestellt aus: 

 350 Kilogr. Sand von Chamery, 100 K schwelels. Natron, 

 100 K. kohlens. Kalk, 6V2 Kil. Kohle und 1 Kil. Arsenik. 



Das aus 400 Th. Sand, 100 Thl. kohlens. Is^atron und 

 50 Th. CaO,C02 erzeugte Glas enthielt nur 3 bis 4 Tausend- 

 theile XaO,SU^, während im gewöhnlichen Glase im Allge- 

 meinen 2 Proc. NaO,SO^ vorkommen. 



Das mit 350 Theilen reinen Sandes dargestellte Glas 

 ist sehr tauglich zu mikroskopischen Zwecken. 



Die kieselerdi'eichen Gläser sind ausgezeichnet durch die 

 Leichtigkeit, mit welcher sie sich entglasen lassen; daraus 

 folgt für den Glasfabrikanten die Unmöglichkeit, die durch 

 eine lange Erfahrung ermittelte Kieselerdemenge bedeutend 

 zu vermehren, denn sobald er nur um einige Procente über 

 den gewöhnlichen Satz hinausgeht, läuft er Gefahr, ein trübes 

 opalines Glas zu erhalten. Geht er unter den gewöhnlichen 

 Satz, so hat das Glas zwar weniger Neigung sich zu entglasen, 

 wird aber schmelzbarer, weniger hart und leicht veränderlich. 



Thonerdegläser. Die gewöhnlichen Gläser enthalten 

 im Allgemeinen mehr Thonerde als die weissen Gläser. Ber- 

 thier fand 10,5 Proc. APO^ im Glas von St. Etienne und 

 Dumas in einem andern Glase des Handels bis 14% Al^O^ 

 Pelouze stellte ein Thonerdeglas dar durch Zusammen- 

 schmelzen von 250 Th. Sand, 100 Th. NaO.CO^ und 25 Th. 

 trockner reiner Thonerde. Es erschien weiss, durchsichtig, 

 besass 2,380 spec. Gew., war also spec. leichter als Spiegel- 

 glas und enthielt 



Si02 = 75,00 Proc. 

 NaO = 17,40 „ 

 APO^ = 7,60 „ 

 100,00 



Leichter zu bearbeiten waren Gemische aus 250 Th. 

 Sand, 100 Th. NaO,CO2,50 Thl. CaO,C02 und 30 bis 80 Th. 

 Thonerde. Wurden hingegen 90 Th. Al^O^ genommen, so 

 blieb ein Theil der Thonerde ungeschmolzen. 



